30 E. EDLUND, 



coté que le courant produit par la force électromotrice de ce point. Comme le refroi- 

 disseinent a lieu au point de contact, entré le fer et le cuivre p. ex., quand le courant 

 passé du cuivre au fer, cela signifie que la force électromotrice de ce point cherehe 

 ä produire un courant circulant du cuivre au fer. Dans le contact, le fer devient donc 

 électro-positif et le cuivre électro-négatif. Cest en outre une expérience bien con- 

 statée que lorsque plusieurs métaux A, B, C, etc, sont soudés les uns aux autres en 

 un anneau, il n'en résulte aucun courant, si tous les points de contact ont la raérae 

 température. La force électromotrice entré A et C doit donc étre de la méme gran- 

 deur que la somme des forces entré A et B et B et C. Par 1'application de ces deux 

 propositions, on obtient, des déterminations qui précédent, la serie électromotrice sui- 

 vante, commencant par le plus positif et se terminant par le plus négatif des métaux 

 explorés. Les chiffres ci-dessous donnent la force électromotrice de chaque raétal dans 

 le contact avec le cuivre. 



« 1,42 a, Moyenne. 



Fer ! 13 ^' 50 127,06 130,9!». 



1 133,40 



Cadmium 6,87 6,89 6,ss. 



Zinc » 0,34 0,34. 



Cuivre 0,oo 0,oo 0,00. 



Argent » l,au 1,29. 



Or 14,51» 15,oi' 14,70. 



Plomb 20,93 23,47 22,20. 



Etain » 24,71 24,71. 



Aluminium 30,77 »> 30,77. 



Platine 47,22 42,84 45,03. 



Palladium 96,23 » 96,23. 



Bismutb 783,1 » 783,1. 



§5. 



Les combinaisons métalliques dont les forces électromotrices ont été déterminées 

 dans les pages précédentes, furent en outre explorées au point de vue de leurs pro- 

 priétés thermoélectriques. Comme, k lexception du platine-palladium, cbaque combi- 

 naison se composait de deux couples de fils, j'expérimentai d'abord sur un couple de 

 chaque combinaison. Tous ces couples explorés, je passai aux couples restants, dans 

 le double but de controler les premiéres déterminations, et de rechercher si peut-étre 

 les couples appartenant ä la méme combinaison présentaient de légéres différences 

 entré eux. Ce fut en effet le cas cliez quelques-uns, et ceux-ci furent soumis ä une 

 nouvelle épi'euve, opérée sur chaque couple de fils. Les expériences se firent de 

 la maniére suivante: Dans le voisinage du point de soudure, je ployai chaque fil 

 en angle droit de telle sorte que les deux fils fussent paralléles et gardassent une 

 distance réciproque de 10 mm. Le point de soudure se trouvait au milieu du coude 

 qui les unissait. Le fil de bismuth ne pouvant étre ployé, le fil de cuivre qui y était 



